Die Magnetisierbarkeit von Zink-Kupfer-Legierungen usw. 
11 
mieden werden, dass man nicht von 9000 Gauss auf 0 herunter¬ 
geht, wie es hier getan wurde, sondern z. B. auf 3000 Gauss. 
Dann würde der Abstand zwischen diesen beiden Einstellungen 
genau zu bestimmen sein. 
Aus den angeführten Gründen kann man also sicher an¬ 
nehmen, dass die Magnetisierbarkeit bei beiden Arten der 
Legierungen völlig übereinstimmt. 
Dem Kurvenzuge, der von den Legierungen ausgehend vom 
reinen Kupfer gebildet wird, ist nach diesen Ausführungen der 
Vorzug zu geben, da bei ihrer Untersuchung infolge der grösseren 
Erfahrung naturgemäss genauere Werte erzielt wurden. 
Folgerungen aus dem Verlauf der Kurve. 
Die Kurve zeigt einen sehr überraschenden und interessanten 
Verlauf. Sie steigt rapide vom Zink bis zu einem Kupfergehalt 
von 33 °/o an, fällt dann wieder rasch ab bis ungefähr 60 °/o und 
nähert sich dann allmählich dem Werte für Kupfer. 
Die Arbeit verfolgte noch den Zweck, zu untersuchen, ob 
vielleicht ein gewisser Zusammenhang zwischen der Magnetisierbar¬ 
keit und der Leitfähigkeit der Cu- und Zn-Legierungen besteht. 
Die Leitfähigkeit hatte bereits Herr Professor Dr. R. H. Weber 1 ) 
bestimmt und dabei einen eigenartigen Verlauf festgestellt. Die 
Kurve hatte zwei Aeste, bei denen das Maximum des einen 
zwischen 30 und 40 % Zink, das Maximum des anderen zwischen 
60 und 70 °/o Zink zu liegen scheint. Bei etwas über 50% Zink, 
also bei einer Legierung, die etwa der Verbindung Cu-Zn ent¬ 
sprechen würde, macht die Kurve eine scharfe Wendung und hat 
dort vielleicht eine Spitze. Bei meiner Kurve dagegen liegt die 
Spitze bei ungefähr 67 % Zn, also bei einer Legierung, welche die 
Zusammensetzung CuZn 2 haben dürfte. Man kann daher hieraus 
nicht ersehen, ob ein Zusammenhang zwischen der Magnetisierbar¬ 
keit und Leitfähigkeit der Zink-Kupfer-Legierungen besteht. 
Bei den Untersuchungen der Magnetisierbarkeit von 
0. C. Clifford 2 ) an Kupfer-Zinn-Legierungen wurde eine Kurve 
gezeichnet, deren Maximum des Diamagnetismus bei einer 
Legierung von etwa 35 % Kupfer liegt mit x. = 2,2. Ob jedoch 
b R. H. Weber, Wied. Ann. 68, S. 705. 1899. 
2 ) 0. C. Clifford, Phys. Rew. 26 , S. 437. 1908. 
237 
